518 
MEMORIAS CIENTIFICAS I LITERARIAS 
EL ZINC 
El horno electrico esta en vias de producir una revolucion 
en la metalurjia del Zinc. 
Como es sabido los procedimientos actualmente empleados 
en la estraccion de este metal dejan mucho que desear en cuan- 
to a rendimiento i costo de estraccion. Esos procedimientos 
consisten en transformarJos minerales de Zinc blendas (ZnS), 
i calaminas (ZnC0 3 ) en oxido de Zinc (ZnO) i en reducir i des- 
tilar simultaneamente el dicho oxido para recojer i conden- 
sar los vapores de Zinc obtenidos. 
La primera operacion, o sea la tuesta de los minerales, se 
hace en hornos de manga, semej antes a los hornos de cal, 
cuando se benefician calaminas; i en Kilns i hornos de tuesta 
diversos, con i sin recuperacion del acido sulfuroso, en el caso 
de las blendas. La reduccion i destilacion simultanea del oxi- 
do de Zinc se practica casi esclusivamente en dos tipos de 
hornos: belgas i silesianos. 
Los hornos belgas se componen de 150 a 200 tubos de arci- 
11a refractaria, cerrados en un estremo i abiertos en el otro, 
dispuestos en fdas horizontales en el interior de una camara 
de combustion calentada con carbon. Las estremidades abier- 
tas de los tubos salen fuera de las paredes de la camara, a 
aquellas se ajustan otros tantos condensadores de arcilla re- 
fractaria. 
El mineral molido i mezclado con carbon se carga en los tu- 
bos; por la accion del calor, el carbon reduce el oxido de Zinc ; 
segun la ecuacion: ZnO + C=Zn+ Co los vapores de Zinc 
mezclados con oxido de carbono pasan a los condensadores 
donde se acumula el Zinc al estado liquido mientras que el 
oxido de carbono se escapa a la atmosfera. 
Cada tubo se carga con 20 Kgs. de mineral i la operacion 
dura 12 horas; despues de la cual se desmontan los condensa- j 
dores, se recoje el metal, se vacia delos tubos el residuo agota- j 
do i se le reemplaza por mineral fresco. 
I 
